SÉANCE DU l3 JANVIER 1902. lOl 



calcium et ses composés, Travail au cours duquel il a isolé un hydrure 

 de calcium stable, cristallisé et transparent, parfaitement défini, de for- 

 mule Ca H\ dont il a décrit les propriétés en faisant ressortir les différences 

 qui existent entre cet hydrure et le palladium hydrogéné de Graham. 



» A la fin d'une Note précédente (*) sur les alliages du strontium avec 

 le zinc et le cadmium, j'ai annoncé à l'Académie la formation d'un hydrure 

 de strontium, de formule SrH^ quand on chauffe l'alliage strontium-cad- 

 mium dans une atmosphère d'hydrogène, et mon intention de poursuivre 

 l'étude de ce composé. L'hydrure de strontium que j'avais obtenu alors 

 était mélangé de 7 à 8 pour 100 de strontiane; c'est l'analyse de ce mé- 

 lange qui m'avait conduit à la formule que je viens de rappeler. 



)) Les recherches que j'ai effectuées depuis sur ce composé, et qui m'ont 

 permis de l'obtenir à l'état de pureté, sont venues confirmer cette formule. 



» L'hydrure de strontium s'obtient facilement au moyen de l'alliage strontium- 

 cadmium à 45 pour 100 de strontium dont j'ai indiqué la préparation dans une Note 

 précédente. Des fragments de cet alliage, dont on nettoie la surface à la lime au mo- 

 ment de les utiliser, sont disposés dans une nacelle en nickel, ou mieux en magnésie 

 agglomérée, puis celle-ci est introduite dans le tube en porcelaine de l'appareil pré- 

 cédemment décrit pour l'enrichissement des alliages strontium-cadmium. Après avoir 

 fait le vide au moyen de la trompe à mercure, on laisse rentrer dans l'appareil de 

 l'hydrogène que l'pn fait passer, pour le purifier, à travers des solutions d'acétate de 

 plomb et de permanganate de potasse, puis dans des tubes chauffés au rouge conte- 

 nant l'un du cuivre, l'autre du bore, et que l'on dessèche enfin au moyen de ponce sul- 

 furique et de tournure de sodium. En chauffant alors à l'aide du dispositif électrique, 

 on reconnaît que l'absorption de l'hydrogène commence au rouge à peine naissant. 

 Quand la diminution de pression est d'environ 4o"° à So"" de mercure, on remplit à 

 nouveau l'appareil d'hydrogène pur et sec, et ainsi de suite jusqu'à ce que, toujours à 

 la même température, il n'y ait plus de nouvelle absorption d'hydrogène. La conduite 

 de l'opération à température aussi basse que possible présente cet avantage que l'hy- 

 drure ne fond pas et qu'il conserve alors une porosité particulièrement favorable à la 

 vaporisation totale du cadmium contenu dans l'alliage. Quand le cadmium est entiè- 

 rement volatilisé et que l'on ne constate plus aucune nouvelle absorption d'hydro- 

 gène, on élève la température du tube jusqu'à produire la fusion de l'hydrure, que le 

 regard placé à l'extrémité de ce tube permet d'observer facilement. Cette fusion a 

 pour but d'obtenir un produit plus compact et, par suite, moins altérable à l'air. Dès 

 qu'elle s'est produite, on laisse refroidir et l'on démonte l'appareil. 



» Quand on opère ainsi dans une nacelle de nickel, on constate que le métal est 

 toujours attaqué et l'on retrouve une petite quantité de nickel dans l'hydrure. C'est 

 pour éviter cet inconvénient qu'il y a avantage à opérer dans des nacelles en magnésie 



(') Comptes rendus, t. CXXXIII, p. ioo5. 



C. H., J902, i" Semestre. (T. CXXXIV, N" 3.) l4 



